Elektrische Leitfähigkeit des Diamanten. 6 1 



Meiner Ansicht nach liegt vielleicht auch eine Dissoziation 

 des Kohlendioxyds vor, bei welcher sich etwas Sauerstoff 

 bildete, welcher den Diamanten angriff. Das Verhalten wurde 

 sowohl bei Bruchstücken von Diamant in einer im Heraeus- 

 ofen bei 1350° erhitzten Röhre beobachtet, bei welchem Ver- 

 such der Diamant fast vollkommen verbrannte, als auch unter 

 dem Heizmikroskop; hier ließ sich sehr gut beobachten, wie 

 die einzelnen Diamantbruchstücke sich rundeten und kleiner 

 wurden. Nach dem Versuch wurden die Bruchstücke, die übrig 

 geblieben waren, unverändert befunden; sie sind jedoch kleiner 

 geworden. Der Verbrennungsprozeß geht so vor, daß die 

 Umrisse der Steine sich parallel verschieben und bei Bei- 

 behaltung der äußeren Form kleiner 

 werden. Irgendwelche andere Er- • 

 scheinungen, wie Schwärzung, 

 wurden nicht wahrgenommen. Die 

 Höchsttemperatur war 1250° ge- 

 wesen. 



Im Wasserstoffstrom wur- 

 den mehrere Versuche ausgeführt, 

 bei welchen Temperaturen zwi- 

 schen 1300° bis 1550° durch Fig. 4. 

 mehrere Stunden eingehalten 



wurden. Die Versuche wurden im Heraeusofen ausgeführt, 

 in einem Porzellan- oder Quarzrohr, welches in die Heizröhre 

 eingeschoben wird. Der Diamant wurde auf eine Unterlage von 

 Kohle oder auch Thoriumoxyd gelegt. Es erfolgte nur eine 

 ganz unbedeutende Bräunung und keine Spur von Graphit- 

 bildung, was zeigt, daß Diamant bis 1550° existenzfähig ist. 



Jene Diamantplatte, welche bei der Untersuchung der Leit- 

 fähigkeit gedient hatte, war nur auf der Querseite an den Rändern 

 schwach korrodiert, während die Platte auf der Längsfläche 

 unverändert war. Fig. 4 zeigt diese dunklen Ätzfiguren am 

 Rande der Platte in starker Vergrößerung. 



Graphit lag jedoch nicht vor, da die Untersuchung mit dem 

 Staudenmaier'schen Oxydationsgemenge (siehe E, Donath* 



1 Der Graphit. Wien 1905, 15. 



